MESTERSÉGES ÁSVÁNYOK. 
302 
5,137—5,263, Fkenzel szerint 6,23—6,38; chemiai tekintetben, valamint a 
forrasztó cső előtt úgy viselkedik mint a természetes ásvány. 
Ha tiszta chalkosin és mesterséges bismutlisulfid (15 gr CuaS és 512 r. 
BLSs) benső keverékét összeolvasztjuk, époly terméket kapunk, mint fenti methodus 
szerint. 
Szerző végre a witticlienit mesterséges előállítását következőleg írja le* 
Ha levegő kizárta mellett (szénsav atmosphaerában) forró rézchlorid oldatát 
durva porrátört bismuthra engedjük hatni és ezen előbb borkősav tartalmú levegő¬ 
mentes vízzel hígított oldaton át gyorsáramú kénhydrogengázt vezetünk keresztül, 
akkor fekete-barna csapadékot nyerünk, mely megömlesztés után minden tekin¬ 
tetben a tömör wittichenithez hasonlít, csak a fémfényű bismuth részecskék hiá¬ 
nyoznak, melyek a természetes érczben majdnem rendesen észlelteinek. Képző¬ 
dési módja szerint nem forog fenn kétség, hogy csakugyan 3 CU 2 S, BL Ss képlet 
szerint van alkotva. Ez tehát az emplektithez oly viszonyban áll, mint a tarkaréz- 
érez a rézkovandhoz. 
« 
Schneider, R : Über künstlichen Silberwismuthglanz. (Journal für prakti- 
sehe Chemie. N* F. Bd. XLI pag. 414—424. 1890.) 
Legfinomabb porrá tört kaliumwismuthsulfid 1 gr.-ja jól eldugaszolható, 
körülbelül 60 köbcentimeteres lombikban 25—30 cm 3 levegőmentes vízzel leön¬ 
tetik, ehhez folytonos mozgatás közben megfelelő mennyiségű (1: 30) ezüstnitrát 
oldatot öntünk, melyhez előbb annyi ammoniákot öntöttünk, hogy az elejénte kelet¬ 
kezett barnás zavarodás eltűnjék. Az edény ekkor levegőmentes vízzel megtöltetik 
s a reactio elősegítése végett lehetőleg tartósan rázzuk. 1 gr kaliumbismutksulfidra 
0,550 gr eziistnitratot veszünk. A reactio 12—24 óra múlva befejeződik. A mara¬ 
dék fölötti tiszta oldatot decantáljuk azután a lombikot ismét levegőmentes vízzel 
megtöltjük, többször összerázzuk s egy-kót napig állni hagyjuk, hogy a kálium nit¬ 
rát tökéletesen kivonassák. Ekkor a maradékot megszűrjük először vízzel, azután 
absolut alkohollal kimossuk, és megszárítjuk. Ezen módszer szerint előállított eziist- 
bismuthsulfid fekete szürke por. 
A chemiai elemezés eredménye a következő. 
Ag, S, Bi 2 S 3 
Képlet szerint számítva 
Talált 
Ag = ... ... 28,42 
28,19 
Bi = ... 54,74 
54,59 
S = ... ... 16,84 
16,49 
100,00 
99,27 o/o 
A fenti módon előállított vegyület külső sajátságaira nézve nem hasonlít a 
fényiéhez, de ha lefödött tégelyben mérsékelten erős fújtató lánggal megolvasztjuk, 
akkor kihűlés után oly tömeget nyerünk, mely külsejére nézve teljes joggal mester¬ 
séges ezüst bismuthfénylének mondható, összetételét pedig a következő elemzési 
eredmény mutatja. 
(210) 
